‘690 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 
ANNEXE 
A LA LETTRE DE M. BALANSA (1). 
Résultat de l’analyse faite à l’École impériale des Mines des cinq échantillons 
de minerai argentifère provenant de la mine de Boulgarmagara dans le 
Taurus, au nord de Tarsous, et rapportés par M. Balansa (2). 
N° 4. Galène lamelleuse, paraissant provenir d’une faible profondeur, 
mélangée avec une certaine proportion de carbonate, d'arséniate et d'an- 
timoniate de plomb. 
N° 2. Galène à grandes lamelles, très altérée et paraissant provenir des 
affleurements, accompagnée de carbonate de plomb, d'oxyde de fer, d'un 
peu de ealamine, et d'une faible proportion d’arséniate et d’antimoniate de 
plomb. 
N°3. Plomb carbonaté avec galène, entouré d’une croûte ferrugineuse. 
N° 4. Galène presque complétement altérée et transformée en carbonate 
de plomb; on distingue dans l'échantillon de l'arséniate et de l’antimoniate 
de plomb. 
N° 5. Plomb métallique obtenu avec ces minerais; il est coulé en plaque 
irrégulière, notablement plas sonore que le plomb ordinaire. C’est cepen- 
dant du plomb assez pur, ne renfermant qu’une très faible proportion 
d'arsenic et d'antimoine, et seulement des traces de cuivre. 
On a dosé dans ces différents échantillons seulement les matières princi- 
pales. Les résultats numériques sont rapportés à 400 kilogr. de matière : 
N° 1. N° 2, N° 3. N° 4. N° 5. 
kil. kil. kil. kil. kil. 
Arsenic et antimoine. 8,40 2,50 0,50 3,70 1,20 
Fer. ........ 1,40 1,00 3,00 2,40 traces. 
Plomb. ....... 63,00 70,00 67,80 69,50 98,50 
Argent. ....... 87,50 99660 17280 993.30 230,00 
Or. ........ 0,85 3,33 2,50 traces. 15,00 
(1) Voyez plus haut, page 656. 
(2) Communiqué par M. J. Gay pendant l'impression du compte rendu de Ja 
séance du 9 novembre 1855. 
